SÉANCE DU !I MAI 1908. 97? 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur les combinaisons que le séleniure d'ar^^ent peu! 

 former avec les séléniures d'arsenic, d'antimoine el de bismuth. Note 

 (le M. H. Pélabox, présentée par M. D. Gernez. 



PO 



I^'étude de la fusibilité des mélanges qu'on peut former avec le séléniui 

 d'argent et les séléniures de bismuth Bi-Se', d'antimoine Sb-Se' et d'ar- 

 senic As- Se', conduit aux résultats suivants : 



Dans les ti'ois cas le point, de soliJiiicalion du séleniure d'argent liquide se trouve 

 notablement abaissé par l'addition d'une faible masse de l'un des séléniures considérés. 

 Tandis que le séleniure d'argent pur fond à 880» le mélange d'une molécule de ce corps 

 et d'un vingtième de molécule de l'un des séléniures dont il s'agit se solidifie seulement 

 à 790°, soit un abaissement de 90°. 



La courbe de fusibilité comprend une première partie presque rectiligne qui part 

 du point de fusion du séleniure d'argent ; celte paitie droite est pratiquement la même 

 pour les trois séléniures, si l'on prend soin de porter en abscisse le nombre de molé- 

 cules du corps dissous dans 100™°' du mélange. 



Pour le séleniure de bismuth la droite est limitée à l'ordonnée 670°. A partir de ce 

 point, qui correspond au mélange eutecticpie dont la composition est comprise 

 entre Ag-Se \ Bi'Se^ et Ag=Se 1 Bi'^Se', la température de solidification commençante 

 du mélange s'élève, passe par un maximum 778" pour le composé 



3Ag2Se.4Bi2Se^ 



puis diminue et atteint 692°, point de solidification d'un deuxième eulectique. La 

 ligne de fusibilité se termine par une partie presque rectiligne qui aboutit an point 

 de fusion du séleniure de bismuth, soit 718°. 



Dans le cas du séleniure d'antiiuoiue la partie droite issue du point de fusion du 

 séleniure d'argent est liniilée au point d'ordonnée 540°, température de solidification 

 d'un euteclique renfermant à peu près 4"°' de séleniure d'argent pour i°">' de séle- 

 niure d'antimoine. Quand la teneur en séleniure d'antimoine augmente, la température 

 de la solidification commençante croît, passe par un maximum 65o° pour le composé 



3Ag=Se.4Sb^Se^ 



décroît ensuite jusqu'à 573°, point de solidification d'un second eutectique, puis croît 

 régulièrement jusqu'au point de fusion du séleniure d'antimoine, ôiS". 



Enfin, avec le séleniure d'arsenic, on a une courbe analogue aux deux précédentes 

 Le premier mélange eutectique, qui renferme un peu plus de 2'"°' de séléniuie d'argent 

 pour 1™°' de séleniure d'arsenic, se solidifie à 365°; on observe encore un maximumde 



l'ordonnée pour le composé 



3Ag=Se.4As2Se'. 



Le second eutectique n'est pas observable, car pour les mélanges renfermant plus 

 C. R., .90S, ," Semestre. (T. CXLVI, N» 19.) 1^8 



